415 



Die Mehrzahl der Analysen führt zu dem Verhältniss 1 : 2 : 3, wonach 

 diese T. Mischungen von gleichen At. titansaurem Eisenoxydul und 

 Eisenoxyd sind, 



Feti + Fe. 

 1 At. Titansäure = 500 = 25,64 

 1 - Eisenoxyd = 1000 = 51,28 1 „ 

 1 - Eisenoxydul = 450 = 23,08 ) ' 



1950 100. 

 Marignac's Analyse des T. von Lichfield, und Mosanders der magnetischen 

 Krystalle von Tvedestrand entsprechen mehr dem Verhältniss 1 : 2 : 4, welches 

 zu dem Ausdruck 



3Fefi -+■ 4Fe 

 führt. 



3 At. Titansäure = 1 500 = 21,90 



4 - Eisenoxyd = 4000 = 58,39 1 „ 

 3 - Eisenoxydul = 1350 = 19,71 [ 



6850 100. 

 Die von Hauer untersuchte Substanz ist aber ihrer chemischen Natur 

 nach unsicher. Durch Reduktion verlor sie 18,72 p. C. Sauerstoff, was mit den 

 19,17 p.C, welche sich aus der angeführten Berechnung beider Oxyde ergeben, 

 recht gut stimmt. Allein die Analyse hätte dann 3 p.C. zuviel geliefert, was 

 ebenso der Fall ist, wenn man die direkt gefundenen Zahlen addirt : 

 Titansäure 30,71 

 Eisen 49,64 (= 70,91 Fe) 



Sauerstoff 18,72 



Magnesia etc. 3,79 

 102,86 

 Sie ist also offenbar nicht richtig. Ferner ist die Angabe, dass dieses T. in regu- 

 lären Oktaedern krystallisire, im hohen Grade befremdend, und falls sie sich 

 bestätigen sollte, von Wichtigkeit. 



9. Silberberg bei Bodenmais. Für Magneteisen bisher gehalten. A. Vogel. 



10. Eisenach, Thüringerwald. Derb, von schwarzem Pulver, nicht magne- 

 tisch; sp.G. = 5,060. Rammeisberg. 



11. Horrsjöberg, Wermland. Kleine schwachmagnetische Körner. Igelström. 



12. Uddewalla, Schweden. Derb, schwach magnetisch. Plantamour. 



